Droog van hout in petrolatum
Kies taal AfrikaansBengaliBulgaarseKataloniëChinees vereenvoudigTsjeggiëDeensHollandsEstoniaanseFinseFranseGrieksHebreeusYslandseIndonesieseItaliaansJapanneseKoreaanseLettieseLitauseDie MalayMalajalamNoorweegsePersiesePoolsPortugeseRoemeenseSerwieseSlowakyeSloweenseSpaansSwahiliSweedsTurkseOekraïenseViëtnameseWallieseSerwiesePУССКИЙDuitseEngelsMagyarArabiesKroatiese
In die ondernemings in die konstruksiebedryf vir houtverwerking word droging van gesaagde hout ook in petrolatum gebruik. Petrolatum is 'n afval wat verkry word deur die verwerking van petroleumolie vir smeer.
Dit is 'n mengsel van paraffien, ceresine en gesuiwerde viskose olies. By 'n temperatuur van 20oorpetrolatum het 'n strooigeel kleur. Die soortlike gewig daarvan is ongeveer 0,9, smeltpunt 250oor, uithardingstemperatuur 50oor. Die verbruik van petrolatum vir die droog van 1 m naaldspesies wissel van 20 tot 25 kg. Die prys van sulke droog is laer as die prys van droog in droogkamers.
Figuur 1: Toestel vir die droog van hout in petrolatum: 1 - decoville baan; 2 - houer; 3 - hyskraanspoor; 4 - hyskraan; 5 - ventilasie langs die hele gebou; 8 - verwarmingsregisters; 9 - slakbeton; 10 - klei-isolasie
Die konstruksie van petroleumdroërs (Figuur 1) is baie eenvoudig. Dit bestaan uit 'n staaltenk wat in 'n betongat ingebou is en met slakwol gevoer is vir termiese isolasie. Onderaan die tenk is daar pype vir die verhitting van petrolatum, waarin stoom of uitlaatgasse binnedring. Die gesaagde hout word in spesiale houers gestapel wat met 'n verhitte petrolaltum in die tenk neergelê word deur middel van 'n elektriese rol.
Die droogtyd hang af van die temperatuur, wat vir dun materiale van naaldhout 140 kan bereikoor,,en hoogstens vir vetsugtigoor. Volgens die data word gesaagde hout gemaak van naaldhout van 25 mm dik, van humiditeit 45% tot humiditeit 15%, binne 3 uur gedroog en 40-45 mm dik - binne 8 uur. Balke met 'n deursnit van 100 x 100 mm droog binne 22-24 uur, wat ongeveer 15-20 keer vinniger is as om in stoomkamers te droog.
Na droog moet die materiaal twee of drie dae in 'n koelkamer of in 'n pakhuis gehou word, waarna dit op masjiene verwerk kan word.
Die kwaliteit van houtdroging van naald- en grofporeuse soorte is heeltemal bevredigend. Eikehout en naaldspesies met groot dwarsdeursnit, wanneer dit in petrolatum gedroog word, gee 'n aansienlike hoeveelheid skroot as gevolg van die vorming van inwendige krake. Petrolatum dring binne hout in wat tot 2 mm diep word; dit maak die hout antisepties, maar die gevolglike bas van petrolatum maak dit moeilik om die hout op masjiene te masjineer. Daarbenewens word op die gedroogde gesaagde hout 'n oneweredige verdeling van vog in die dwarsdeursnee waargeneem, wat wissel van 6 tot 14% volgens die houtsoort.